736 Löwe. V^ersuche um das Tellur iin Grossen 



Gewichte au Säure in einem gusseisernen Gefässe gemengt, so aber, 

 dass das Erzpulver nach und nach eingetragen wurde, um ein Über- 

 schäumen der Masse zu vermeiden. Unter fleissigem Umrühren mit 

 einem eisernen Spatel, wurde das Kochen so lange fortgesetzt als sich 

 noch schweflige Säure entwickelte , und bis bloss Schwefelsäure 

 verdampfte. Es bildete sich ein schmutzigweisser Bodensatz; die 

 darüber stehende Flüssigkeit, welche in der ersten Periode der 

 Einwirkung röthlich gefärbt war, wurde gelblich. Zur Verdünnung 

 des Inhaltes im Gefässe, welcher beim Abkühlen eine breiartige 

 Consistenz annahm, wurde noch Schwefelsäure zugesetzt, und bis 

 zur vollständigen Abkühlung stehen gelassen. Aus dem Gefässe wurde 

 nun die flüssige Masse in eine Sehale von Steingut überleert, worin 

 sieh wohl das zwanzigfache Volumen an Wasser befand. 



Nach wiederholtem Umrühren und Setzenlassen der Fiüssig- 

 keit hatten sich Krystalle von Gyps ausgeschieden, welche der 

 weiteren Manipulation hinderlich geworden wären und deren Ent- 

 stehung soviel als möglich vermieden werden musste. 



Die über dem Bodensatze befindliche Flüssigkeit wurde mittelst 

 Heber abgezogen und ersterer wiederholt mit Wasser gewaschen. 

 Die Auflösung, worin das Tellur enthalten sein sollte, schien zur Fäl- 

 lung desselben mit schwefliger Säure wegen des bedeutenden Volu- 

 mens nicht geeignet, und desshalb wollte man den Weg der Reduction 

 durch ein Metall versuchen. 



Kupfer schien in Anbetracht des dabei zu gewinnenden Kupfer- 

 vitriols für die Ausführung im Grossen sehr zweckmässig; allein der 

 Versuch lehrte, dass die Reduction sehr langsam und unvollständig 

 geschah; Eisen würde andere Nachtheile mit sich bringen, und 

 somit blieb nur die Wahl für das Zink übrig, das zur Fällung des 

 Tellurs in dünnen Blechen in die Flüssigkeit gehängt wurde und 

 worauf dasselbe sich sehr bald als schwarzer, pulverförmiger Nieder- 

 schlag absetzte. Dieser wurde nun gesammelt, mit verdünnter Salz- 

 säure digerirt, um das etwa darin befindliche metallische Zink 

 zu entfernen, und zuletzt mit heissem Wasser vollständig ausge- 

 waschen. Dieses pulverförmige Tellur wurde getrocknet und hierauf 

 geschmolzen und zwar versuchsweise sowohl unter einer Decke 

 von Kohlenpulver als von Boraxglas; ersteres schützte vor Oxydation, 

 letzteres bewirkte bei langsamer Abkühlung eine krystallinische 

 Oberfläche des Regulus. 



